Achtzehnter AhschniU. Fasern. 249 



gefallener Sack zurück, an welchem weder Ring- noch Spiralstreifung 

 zu bemerken ist. Beachtenswert]! finde ich die Thatsache, dass nach 

 längerer Einwirkung von Kupferoxydammoniak auf die Haare von Gos- 

 sf/pium flavidum die Innenhaut der Zelle als dicker ftaltiger Sack zurück- 

 bleibt und dem Reagens dieselbe Widerstandsfähigkeit entgegensetzt wie 

 die Cuticula. Die Innenhaut ist hier stärker, als es gewöhnlich bei den 

 Baumwollenhaaren der Fall ist, mit Eiweisskürpern infiltrirt. Von den 

 Haaren anderer Baumwollenarten bleiben nur kleine Reste oder gar nur 

 Spuren der Innenhaut im Reagens zurück. Im Beginne der Einwirkung 

 des Kupferoxydammoniaks ist aber die Innenhaut gewöhnlich deutlich 

 von der quellenden Zellhaut zu unterscheiden (Fig. 54 C, cc' i). 



Zwischen völlig ausgereiften Haaren finden sich in allen Sorten der 

 Baumwolle mehr oder minder reichlich unreife Haare, welche sehr 

 schwach cuticularisirt und sehr dünnwandig sind (Fig. 55 e). Diese un- 

 reifen Haare haben nur eine geringe Festigkeit und besitzen nicht jene 

 Färbbarkeit, überhaupt nicht jene technischen Eigenschaften, durch welche 

 die reife Faser ausgezeichnet ist. Die Praxis bezeichnet die unreifen 

 Fasern als todte Baumwolle i). 



Unterscheidung der Baumwolle von der Leinenfaser. Im 

 Vorhergehenden sind eine Reihe von Eigenschaften der Baumwolle auf- 

 geführt worden, die mit Vortheil zur Unterscheidung derselben von der 

 Bastzelle des Flachses verwendet werden können. Die unterscheidenden 

 Merkmale sind: die Zellwanddicke, das Vorhandensein einer Cuticula bei 

 der Baumwolle und der Mangel dieses Häutchens an der Leinenfaser, 

 endlich die Form 2]. Wie oben auseinandergesetzt wurde, ist die Baum- 

 wollenzelle ein gegen die Mitte hin etwas ausgebauchter Kegel. Die 

 Flachsbastzelle ist hingegen ein an beiden Enden conisch zugespitzter 

 Cylinder. Es ist für die Unterscheidung der Leinenzelle von der Baum- 

 wolle gewöhnlich nicht nothwendig, die zu untersuchende Faser ihrer 

 ganzen Länge nach im Mikroskope zu prüfen 3), um aus der Form 

 schliessen zu können, ob man es mit der einen oder der anderen zu 

 thun habe; auch an Bruchstücken, welche nur einige Millimeter lang 



\) Nach T. F. Hanausek, Technische Mikroskopie (1900) p. 58 findet sich 

 todte Baumwolle liäufig in gröberen (levantinischen und indischen), am seltensten in 

 Sea Island -Wollen. Nach dessen Beobachtungen ist die todte Baumwolle nie gedreht 

 und stets, oft doppelt schraubig, gestreift. 



2) Ueber die Unterschiede in der specifischen Doppelbrechung zwischen Baum- 

 wolle und Leinfaser s. oben p. \ 75 ff. und \ 92. 



3) In schwierigen Fällen ist es doch wichtig, beide Enden der zu untersuchenden 

 Faser auf ihre Form zu prüfen. Findet man zwei conische (oder angenähert co- 

 nische; Enden vor, so ist die Gegenwart der Baumwolle ausgeschlossen. 



